Beobachtungen über die Kiistallisationsgeschwindigkeit etc. 197 
Eine andere Erscheinung, die zur Bestimmung des Übergangs- 
punktes sehr geeignet war, war das Auftreten von Schmelzfiguren. 
Bei den Schmelzerscheinungen des Albits konnte ich 1 früher den 
gleichen Vorgang beobachten. An willkürlichen Stellen treten im 
Präparat Flecken auf, die sich durch die geänderte Interferenz- 
farbe verraten und die schließlich, wie es Fig. 4 zeigt 2 , zu Löchern 
werden, die sich bei langsam steigender Temperatur sofort mit 
ebenen Flächen bedecken, bei sinkender krumme Flächen als Be- 
grenzung erhalten, die sich durch eine große Wachstumsgescliwindig- 
Fig. 4. Schmelzfigur auf {010} ; Salol. 
keit auszeichnen, so daß sich die Öffnungen bei der geringsten 
Unterkühlung schließen. Ihr Entstehen möchte ich auch hier wieder 
zurückführen auf geringe Verunreinigungen, die den Schmelzprozeß 
an einigen Stellen schon früher einleiten. Eine bestimmte Gesetz- 
mäßigkeit, ähnlich wie bei Kristallisationszentren, konnte nicht 
beobachtet werden. Da diesen Gebilden eine große Veränderlich- 
keit mit der Temperatur zukommt, so ist ihre Beobachtung zur 
scharfen Bestimmung der Schmelztemperatur besonders geeignet. 
b) Abhängigkeit der Wachstumsgeschwindigkeit einiger 
Flächenarten von der Unterkühlung. 
Eine Erscheinung, die bei den eben beschriebenen Versuchen 
vor allem ins Auge fällt, ist der kräftige Unterschied im Wachsen 
der verschiedenen Flächenarten; während einige ein Fortschreiten 
praktisch nicht erkennen lassen, besitzen andere bedeutende Ge- 
schwindigkeiten. Die Möglichkeit, nach der oben beschriebenen 
Methode einzelne Kristalle hersteilen zu können, deren Orientierung 
leicht zu ermitteln ist, legt es nahe, genauere Messungen über die 
Geschwindigkeiten einzelner Flächenarten auszuführen, die bisher 
noch nicht angestellt worden sind. 
1 R. Nacken, dies. Centralbl. 1913. 328. 
2 In der Wiedergabe sind diese Flecken nur undeutlich zu erkennen. 
